2^2 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



ciure SiPl^ en chauffant au four c-lectriquo du plaline avec lo pour loo de 

 son poids do silicium el il considère ce composé comme le plus riche en 

 silicium qui ])uisse exister. En présence de ces données en apparence contra- 

 dicloircs nous avons repris l'étude de raction du silicium sur le platiiie dans 

 le ])ul (Ir fixer la limite de siliciuralion. 



Un mélange de silicium très divisé et de mousse de plaline comprimé en pastilles 

 est placé dans un creuset de cliarbon brasqué dans un creuset de porcelaine. L'en- 

 semble est disposé dans un four Forquignon el Leclerc. Dès que la température 

 atteint le rouge vif, la combinaison du silicium et du platine s'efl'ectue avec un dégage- 

 ment de chaleur qui produit une augmentation visible de l'incandescence el qui 

 entraine la fusion de la masse. Après une demi-heure de cliaull'e on a obtenu un culot 

 bien fondu ayant l'aspecL du silicium. L'evamen d'une surface polie a permis de 

 reconnaître l'exislence de deux milieux très homogènes. L'un, nettement cristallisé 

 attiiquable par la potasse étendue, n'est autre que le silicium. L'autre, attaquable seule- 

 ment par l'eau régale, a été moulé en quelque sorte entre les cristaux de silicium. 



Sous l'action d'une solution étendue de potasse on painienl facilement à 

 isoler le deuxième constituant qui, analysé, donne les résultats suivants : 



Théorie 

 I. II. m. pour Si Pl. 



Silicium 13,76 12, 5i 12,59 12,70 



l'Iallne 87,14 » 87,19 87,80 



Une deuxième expérience a été faite dans des conditions différentes. Le 

 mélange de plaline et de silicium à parties égales était chauffé au moyen 

 d'un four électrique à résistance. On chauffait 5 minutes environ, le courant 

 ayant une intensité de 25o ampères. 



Une surface polie du culot ainsi j^roduit avait le même aspect que précé- 

 demment. Le silicium isolé par l'action de la potasse possédait une compo- 

 sition identique 



I. II. 



Silicium 12,68 '2,74 



Platine 86,42 » 



Dans ces conditions expérimentales la limite de siliciuration du platine 

 ne correspond pas à SiPt^, mais à un siliciure défini non en(M-)re décrit de 

 formule SiPt. 



Le siliciure de platine ainsi préparé est formé de fragments présentant parfois des 

 facettes planes, mais sans forme cristalline caractéristique. Ce produit, plus fusible 

 que le silicium, se solidifie entre les cristaux de ce dernier. Pour obtenir ce composé à 

 l'étal cristallin nous avons dû faire intervenir des dissolvants possédant des points de 



